## PENGGUNAAN KUPRISULFAT PADA PENCAPAN RINTANG METODA KHELASI LOGAM (METAL CHELATION)  PADA KAIN POLIESTER DENGAN ZAT WARNA DISPERSI

## Luciana
Universitas Insan Cendikia Mandiri dh Unbar lucianalaksmi697@gmail.com
Abstrak – Pencapan rintang metode khelasi logam ( metal chelation ) pada kain poliester menggunakan zat warna dispersi  jenis  antrakinon  sebagai  warna  dasarnya,  karena  zat  warna  tersebut  tidak  tahan terhadap  logam-logam transisi contohnya logam tembaga yang diperoleh dari senyawa kuprisulfat. Untuk warna motifnya digunakan zat warna dispersi jenis azo karena zat warna azo tahan terhadap logam-logam transisi. Senyawa kuprisulfat berfungsi menghalangi  terfiksasinya  zat  warna pada  serat  yang  ditambahkan  pada  pasta  warna  motifnya,   sehingga  perlu dilakukan  optimasi  pemakaiannya  dengan  variasi  konsentrasi    dan  waktu  fiksasi  pengukusan,  pada  proses pencapan rintang metode khelasi logam ( metal chelation ) kemudian dilakukan pengujian terhadap derajat putih kain, beda warna, dan sifat fisik kain poliester. Keadaan terbaik dicapai pada konsentrasi kuprisulfat 35 g/kg pasta dan waktu fiksasi 180 derajar Celcius 6 menit dengan nilai derajat putih kain Delta K/S 0,0092, nilai beda warna Delta E= 1,09, kekuatan tarik kain  dengan nilai 22,80 kg kearah lusi 19,50 kg kearah pakan, tahan luntur warna terhadap pencucian dan gosokan dengan nilai 4- 5.
Kata kunci : kuprisulfat, rintang, azo, antrakinon, poliester
Abstract – Resist printing the metal chelation method on a polyester fabric uses an antrakinon dispersion dyes as its base color, because the dye is not resistant to transition metals, for example copper metal obtained from copper compound.  Azo  dispersion  dyes  are  used  for  motif  color  because  they  are  resistant  to  transition  metals. Kuprisulfate compound functions to prevent the fixation of dyes in the fiber added to the color paste of the motif, so it is necessary to optimize its use with variations in concentration and time of streaming fixation in the metal chelation method, then testing the degree of white fabric, different colors, fabric tensile strength and color fastness to washing and rubbing. Optimum conditions were achieved at a concentration of kuprisulfate 35 g/kg paste and a fixation time of 180 Degrees Celcius for 6 minutes with a white degree of fabric Delta K/S 0.0092, color difference value Delta E= 1.09, fabric tensile strength with a value of 22.80 kg towards the warp 19.50 kg towards the feed, fastness to washing  and rubbing with a value of 4- 5.
Keywords : kuprisulfate, resist, azo, antrakinon, polyester

## 1. PENDAHULUAN
Pada masa kini pencapan rintang dan etsa ( discharge ) telah  mengalami  perubahan  besar-besaran,  terutama pada  penggunaan  serat  warna  alam.  Ini  disebabkan desain motif-motif  kecil khususnya   yang bercorak bunga   pada  dasar warna gelap. Desain-desain tekstil semacam ini hanya diperoleh dengan cara pencapan rintang  dan  etsa  ( discharge )  yang  tidak  mudah dikerjakan dengan cara pencapan langsung .
Untuk mendapatkan motif garis – garis atau titik-titik kecil  dan  lebih  dari  satu  warna  dengan  warna  yang cerah  cemerlang,  pencapan  rintang  merupakan metode  yang  dapat  digunakan,  sebab  pencapan langsung  tidak  dapat  memberikan  ketajaman  motif dan  kecerahan  seperti  yang  disebutkan  sebelumnya. Pencapan  rintang  ( resist )  merupakan  pencapan dengan  menggunakan  sesuatu  zat  kimia  yang berfungsi  untuk  menghalangi  atau  merintangi terfiksasinya  zat  warna  pada  serat.    Pada  pencapan rintang ( resist ) digunakan zat warna dispersi jenis azo sebagai  warna  dasar  karena  zat  warna  dispersi  jenis azo tidak tahan terhadap pereduksi atau
pengoksidasian.  Sedangkan untuk warna pada motif digunakan zat warna dispersi jenis antrakinon karena zat  warna  ini  tidak  tahan  terhadap  logam  –  logam transisi (Borisova, A., 2019).
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  suatu    percobaan terhadap pencapan rintang dengan zat warna dispersi pada  kain poliester,  dimana  zat  warna  dispersi  jenis antrakinon  digunakan  sebagai  warna  dasar  dan  zat warna  azo  digunakan  sebagai  warna  pada  motif dengan  metoda  khelasi  logam  ( metal  chelation ). Prinsip dasar metoda khelasi logam ( metal chelation ) adalah  membentuk  ikatan  koordinasi  dari  pasangan elektron  bebas  pada gugus  fungsional  yang  terdapat pada  kromofor  (gugus  pembawa  warna)  dari  zat warna  dispersi  dengan  ion-ion  logam  transisi  (Flora &  Pachauri,  2010).  Zat  warna  dispersi  yang  telah membentuk ikatan koordinasi dengan logam – logam transisi tersebut mengakibatkan ikatan rangkap pada zat  warna  dispersi  terputus  dan  tidak  berwarna  lagi. Logam  transisi  yang  digunakan  dalam  pencapan rintang ini adalah logam tembaga (Cu) yang diperoleh dari  senyawa  kuprisulfat  (CuSO 4 )  sebagai  zat perintang nya (Stallmann,  1960  ). Tujuan  penelitian
ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  daya rintang kupri sulfat terhadap   warna yang dihasilkan serta pengaruhnya terhadap sifat fisik kain poliester.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh mana  pengaruh  konsentrasi  kuprisulfat  dan  waktu fiksasi  pada proses pencapan rintang metode khelasi logam ( metal chelation ) serta pengaruhnya terhadap sifat fisik kain poliester.
Pemanfaatan hasil penelitian ini diharapkan  :
1. Mahasiswa dapat mengetahui proses pencapan rintang metode khelasi logam ( metal chelation ) dan pengaruhnya terhadap sifat fisik kain poliester.
2. Bagi instansi
terkait dapat
mengimplementasikan hasil penelitian untuk diaplikasikan sehingga meningkatkan mutu produksi dan menambah nilai jual

## 2. KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESA

## Serat Poliester
Serat poliester merupakan serat sintetik yang bersifat hidrofob  artinya  serat  yang  tidak  mempunyai  daya serap terhadap air atau kecil sekali. Berbeda dengan serat alam   yang bersifat hidrofil artinya serat yang mempunyai  daya  serap  terhadap  air  sangat  baik. Sehingga  zat  warna  yang  digunakan  bersifat  mudah larut  dalam  air  (Smigiel-Kamiska,  2019).  Masing- masing serat mempunyai karakteristik yang berbeda antara  satu  dengan    serat  lainnya  sehingga  proses pencelupan  dan  pencapannya    juga  berbeda perlakuannya tergantung jenis seratnya .
1) Sifat kimia : o Tahan asam lemah dan asam kuat.
o Tahan zat oksidator, Alkohol.
o Larut di dalam metakresol panas, asam triflourorasetat-orto-khlorofenol.
2) Karakteristik serat poliester : o Memiliki  kekuatan  tarik  yang  sangat baik o Tahan  panas  yang  sangat  baik  dan tahan sinar
o Tahan terhadap zat kimia
o Memiliki  stabilitas  dimensi  yang sangat baik dan anti crease mark o Serat  poliester  memiliki  berat  jenis yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan serat  kapas  dan  rayon  viskosa  yaitu 1,38.
o Moisture  regain  serat  poliester  adalah 0,4%
o Bisa  dicelup  atau  dicap  dengan  zat warna dispersi.

## Zat Warna Dispersi
Zat warna dispersi banyak digunakan untuk mewarnai bahan tekstil dari serat sintetik contohnya adalah serat poliester.  Zat  warna  dispersi  bersifat  hidrofob (Isminingsih & Rasjid, 1979), demikian juga dengan serat poliester bersifat hidrofob  sehingga mekanisme pewarnaannya  secara  teoritis  dikatakan  larut  dalam serat tersebut ( solid solution ). Ada beberapa jenis zat warna  dispersi  diantara-Nya    jenis  azo,  antrakinon dan  difenilamina  (Rys  dan  Zollinger,  1972).  Zat warna  dispersi  dari  jenis  tersebut  sebenarnya  sudah memberikan warna dalam pencelupan dan pencapan. Zat  warna  dispersi  yang  digunakan dalam  pencapan rintang  metoda  khelasi  logam  ( metal  chelation ) terdapat pada jenis azo dan antrakinon (Dawson , J.F., 1978).

## Kuprisulfat
Senyawa kuprisulfat yang umumnya  dikenal sebagai tembaga  sulfat,  berbentuk  Kristal-kristal  triklin  biru dengan rumus CuSO 4 .5H 2 O yang disebut vitrol biru atau batu biru ( bluestone ). Ini diperoleh dengan jalan kuprioksid dilarutkan dalam larutan asam sulfat encer dan  kemudian  larutan  itu  di  uapkan,  maka terbentuklah  kristal  biru  (Vogel,  1961  ).  Reaksinya dapat dituliskan :
Cu + 2 H 2 SO 4 + 3 H 2 O  →  Cu SO 4 .5 H 2 O + SO 2 atau
2 Cu + 2 H 2 SO 4 + O 2 + 8 H 2 O  → 2 CuSO 4 .5 H 2 O
Jika  kristal  biru  tersebut  dipanaskan  lagi,  maka hilanglah  semua  air  kristalnya  dan  berubah  menjadi CuSO 4 yang putih warnanya.
Pencapan  rintang  metode  khelasi  logam  (metal chelation) dan mekanisme proses.
Proses  pencapan  metode  khelasi  logam  ( metal chelation )  prinsipnya  adalah  pembentukan  ikatan koordinasi dari pasangan  elektron bebas pada gugus fungsional  yang  terdapat  pada  kromofor  (gugus pembawa warna, misalnya gugus antrakinon) dari zat warna dispersi dengan ion-ion logam transisi seperti tembaga, kromium, kobal, besi, aluminium, nikel, dan lain  lain  .  Zat  warna yang  gugus  kromofornya  telah diikat  oleh  ion-ion  logam  seperti  tersebut  diatas, memiliki sedikit sekali daya gabung atau tidak sama sekali terhadap serat poliester. Sehingga pada waktu proses  pencucian  zat  warna  yang  tidak  terfiksasi  ini akan lepas dan menghasilkan warna motif putih pada dasar yang diwarnai ( Provost,J.R., 1988)
Pada  umumnya  warna-warna  yang  sesuai  sebagai warna  dasar,  adalah  warna-warna  yang  memiliki kelompok-  kelompok  koordinasi,  seperti  terdapat pada  jenis  antrakinon,  sedangkan  untuk  warna  – warna  motif  terdapat  pada  jenis  azo  dari  zat  warna dispersi .
Di  samping  itu  zat  khelasi  yang  dipakai  biasanya merupakan  zat  kimia  yang  mengandung  ion-ion logam  transisi  yang  bersifat  elektropositif,  sehingga mudah membentuk senyawa khelat dengan lebih dari satu  ion  kompleks  yang  mempunyai  pasangan elektron bebas.
Zat  warna dispersi  dari  jenis    antrakinon    kemudian ditambahkan dengan gugus  fungsional yang bersifat pengikat  dipol  (dwi  kutub)  dan  juga  membentuk ikatan  hidrogen  dengan  gugus  karbonil    atau  asetil dari serat polister . Contoh gugus fungsional  -OH. - NH 2 , -NHR. Adapun reaksi antara logam Cu dengan zat  warna  dispersi    seperti  yang  ditunjukan  pada Gambar 1.
Gambar 1. Reaksi zat warna dan zat perintang
Untuk warna motifnya dipilih zat warna dispersi yang tidak  mempunyai  kelompok-kelompok  koordinasi biasanya  terdapat  pada  zat  warna  jenis  azo,  karena logam-  logam  yang  digunakan  tidak  dapat menimbulkan  reaksi,  sehingga  zat  warna  dapat mewarnai serat poliester.

## 3. METODE PENELITIAN

## Material
Bahan yang digunakan  adalah kain  100% poliester yang dijual di pasaran merupakan   anyaman  polos dengan gramasi 96 g/m2, nomor lusi 9,8 Tex nomor pakan  10,6  Tex.  Tetal  lusi  64  helai/cm  dan  Tetal pakan 32 helai/cm
Zat  warna  yang  digunakan  sebagai  warna  dasar adalah  Zat warna Dispersi ( C.I Disperse violet 57 ), untuk warna motif digunakan Dispersol Orange CRN (C.I Disperse orange 30) ( Epps,H., 2003) . Senyawa kuprisulfat dengan kadar 32,38% digunakan  sebagai zat perintang.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan percobaan  di  Laboratorium  Tekstil  UICM  dh UNBAR  sehingga  diperoleh  data  percobaan.  Alur proses  penelitian  seperti  yang  ditunjukan  pada Gambar 2.

## Gambar 2. Alur proses penelitian
Evaluasi    pencapan  rintang  metode  khelasi  logam ( metal chelation ) meliputi :
1. Pengujian derajat putih kain dengan menggunakan cara uji  SNI-ISO-JO1-2010
2. Pengujian  beda  warna  dengan  menggunakan cara uji SNI-ISO-JO2- 2010
3. Pengujian  kekuatan  tarik  kain    dengan menggunakan cara uji SNI-ISO08-027-2009
4. Pengujian  tahan  luntur  warna  terhadap pencucian dengan menggunakan cara uji SNI- ISO-C06: 2010
5. Pengujian  tahan  luntur  warna  terhadap gosokan  dengan  menggunakan  cara  uji  SNI- ISO-105-X12-2013

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Derajat Putih
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh pemakaian variasi konsentrasi kuprisulfat dan waktu fiksasi  terhadap  derajat  putih  kain  hasil  pencapan rintang  putih    dengan  menggunakan  cara    uji    SNI- ISO-JO1- 2010.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  statistik  di dapat  bahwa  F hitung untuk  pengaruh  CuSO 4 adalah 1186,87  yang  lebih  besar  dari  Ft abel pada  taraf  5% yaitu 2,41. Demikian juga hasil perhitungan statistika F hitung untuk  pengaruh  waktu  fiksasi  pengukusan adalah 1185,00 yang lebih besar dari Ft abel pada taraf 5%  yaitu  3,04.  Ini  menunjukkan  bahwa  konsentrasi CuSO 4 dan  waktu  fiksasi  berpengaruh  terhadap derajat putih kain hasil pencapan rintang putih. Pada zat  warna Terasil  Brilliant  Violet  BL ,  konsentrasi CuSO 4 20  g/kg  pasta  suhu  4  menit  menghasilkan harga  ∆K/S  warna  motif  sebesar  0,1252  sedangkan untuk  konsentrasi  CuSO 4 35g/kg  pasta  harga  ∆K/S warna  motif  sebesar  0,0335.  Bila  kita  lihat  pada
Tidak berwarna
Gambar  3  terlihat  jelas  bahwa  kenaikan  konsentrasi CuSO 4 menyebabkan  penurunan  harga  ∆K/S  warna motif, yang artinya penodaan warna dasar pada motif putih  semakin  sedikit.  Hal  tersebut  dapat  terjadi karena  logam  Cu  pada  senyawa  CuSO 4 dapat membentuk  ikatan  koordinasi  dengan  zat  warna dispersi yang mempunyai gugus antrakinon, sehingga mengakibatkan ikatan rangkap pada gugus antrakinon terputus  dan  zat  warna  dispersi  menjadi  tidak berwarna  lagi.  Akan  tetapi  bila  kita  lihat  pada pemakaian  konsentrasi  35  dan  40  g/kg  pasta menghasilkan  harga  ∆K/S  yang  relatif  tetap.  Ini menunjukkan pada kondisi tersebut logam-logam Cu sudah semakin sulit membentuk senyawa koordinasi dengan  senyawa  antrakinon.  Kemungkinan  lain  zat warna  dispersi  yang  digunakan  sebagai  warna dasar sebagian kecil sudah ada yang masuk ke dalam serat, sehingga  logam  Cu  lebih  sulit  membentuk  ikatan koordinasi  karena  terhalang  oleh  serat.  Hal  ini  di dukung dengan pengaruh dari waktu fiksasi, didapat bahwa  semakin  lama  waktu  fiksasi,  derajat  putih contoh  uji  kurva  reflektansinya  semakin  mendekati kurva reflektansi kain putih asal. Hal ini disebabkan dengan  semakin  lama  waktu  fiksasi  semakin memberikan  kesempatan  kepada  CuSO 4 untuk membentuk  ikatan  rangkap  pada  gugus  antrakinon yang  mengakibatkan  ikatan  rangkap  pada  senyawa antrakinon terputus.
Gambar  3.  Grafik  Hubungan  Konsentrasi  CuSO 4 dengan  ΔK/S

## Beda Warna
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh pemakaian variasi konsentrasi kuprisulfat dan waktu fiksasi dengan menggunakan cara uji SNI-ISO-JO2- 2010.  Pengujian  beda  warna  dimaksudkan  untuk menentukan perbedaan warna antara contoh uji warna hasil pencapan rintang warna dan blanko, di samping tujuan  utamanya  yang  merupakan  penerapan  yang diperoleh  dari  pencapan  rintang  putih.  Dari  hasil pencapan  rintang  warna  dengan  menggunakan    zat warna Dispersol  Orange  CRN pada  konsentrasi kuprisulfat  35  g/kg  pasta  didapat  nilai  ∆  E  =  1,09 sedangkan pada konsentrasi kuprisulfat 40 g/kg pasta didapat  nilai ∆ E =  0,83   pada konsentrasi 35 dan 40 g/kg pasta secara visual sulit untuk dibedakan, hasil pengujian  beda  warna  didapat  nilai  ∆  E  yang  relatif sama.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  dengan semakin  naik  nya  konsentrasi  kuprisulfat  (CuSO 4 ) tidak memberikan adanya perbedaan warna pada hasil pencapan,  hal  ini  terjadi  karena  logam  Cu  pada
senyawa  CuSO 4 tidak  menimbulkan  reaksi  –  reaksi yang  dapat  mengubah  struktur  zat  warna  dispersi jenis  Azo,  atau  tidak  terjadinya  kerusakan  pada auksokrom dari jenis zat warna Azo.

## Kekuatan tarik kain
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui  pengaruh kuprisulfat  (CuSO 4 )  dan  waktu  fiksasi  terhadap perubahan  sifat  fisik  serat  poliester  hasil  pencapan rintang metoda khelasi logam ( metal chelation ) .
Tabel 1. Hasil pengujian kekuatan tarik lusi (kg) dan pakan (kg) .
no konsentrasi CuSO4 (g/kg pasta) waktu fiksasi pengukusan (menit) kekuatan tarik lusi (kg) kekuatan tarik pakan(kg) 1 20 4 22,6 19,0 6 22,5 19,2 8 23,4 19,3 2 25 4 22,2 19,0 6 22,7 19,2 8 22,6 19,2 3 30 4 22,7 19,8 6 23,0 19,3 8 22,6 19,0 4 35 4 22,8 19,0 6 22,8 19,5 8 22,8 19,2 5 40 4 22,2 19,0 6 22,6 19,5 8 22,8 19,2
Hasil  perhitungan statistik kekuatan tarik  lusi variasi konsentrasi  CuSO 4 F hitung adalah 0,6765  lebih kecil dari F tabel pada taraf 5% adalah 2,41. Sedangkan hasil perhitungan statistik variasi waktu fiksasi pengukusan  F hitung adalah  1,7696  lebih  kecil  dari  F tabel pada  taraf  5%  adalah  3,04.  Demikian  juga perhitungan kekuatan tarik  pakan variasi konsentrasi CuSO 4 diperoleh    F hitung adalah  0,2686  lebih  kecil dari  F tabel pada  taraf  5%  adalah  2,41.  Perhitungan kekuatan  tarik    pakan  variasi  waktu  fiksasi pengukusan  diperoleh  data    F hitung adalah  0,0026 lebih kecil dari F tabel pada taraf 5% adalah 3,40. Ini menunjukkan  bahwa  variasi  konsentrasi  CuSO 4 dan variasi  waktu  fiksasi  pengukusan  tidak  berpengaruh terhadap  hasil  kekuatan  tarik  baik  ke  arah  lusi maupun  ke  arah  pakan  pada  kain  poliester  hasil pencapan rintang putih dan warna. Dari tabel 1 dapat dilihat  penggunaan kosentrasi CuSO 4 35 g/kg pasta dengan  waktu  fiksasi  pengukusan  4,6,8  menit kekuatan  tarik  lusi  adalah  22,8  kg  hasilnya  sama. Pada konsentrasi CuSO 4 40 g/kg pasta waktu fiksasi 4,6,8  menit    kekuatan  tarik  pakan  adalah  19,0  kg, 19,5kg, 19,2 kg    hasilnya sama dengan konsentrasi CuSO 4 35g/kg pasta. Jelas terlihat pemakaian variasi konsentrasi  kuprisulfat  (  CuSO 4 )  dan  waktu  fiksasi pengukusan    tidak  berparuh  terhadap kekuatan  tarik kain. Hasil pengujian   kekuatan tarik arah lusi yaitu 22,8 Kg dan kekuatan tarik arah pakan sebesar 19,5 Kg  untuk  kain  poliester.  Hal  ini  disebabkan  karena CuSO 4 tidak  berpengaruh  terhadap  degradasi  rantai molekul serat poliester .
Tahan  luntur  warna  terhadap  pencucian  dan gosokan.
Tujuan  percobaan  ini  untuk  mengetahui  pengaruh pemakaian variasi konsentrasi kuprisulfat  dan waktu fiksasi  terhadap  perubahan  warna  yang  disebabkan oleh pencucian   dengan menggunakan cara uji SNI- ISO-  C06  :  2010  .    dan  perubahan  warna  yang disebabkan oleh gosokan dengan menggunakan cara uji SNI-ISO-105-X12-2013 . Dari hasil pengujian di peroleh nilai :
− Tahan luntur warna terhadap pencucian : 4- 5,
− Tahan luntur warna terhadap gosokan  :
o gosokan kering : 4-5
o gosokan basah  : 4-5
Ini  ditunjukkan  dengan  tidak  adanya  sama  sekali penodaan  warna  pada  kain  kapas  putih.  Jadi  hasil pengujian menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi kuprisulfat  (CuSO 4 )  dan  waktu  fiksasi  tidak memberikan  pengaruh  terhadap  hasil  tahan  luntur warna  terhadap  pencucian  maupun  gosokan  Hal  ini menunjukkan bahwa fiksasi zat warna terhadap serat sangat baik. Seperti diketahui bahwa fiksasi zat warna dispersi  ke  dalam  serat  poliester  berdasarkan  sistem larutan  padat  ( solid  solution ).  Zat  warna  pada  suhu tinggi akan menguap kemudian masuk ke dalam serat yang  mengembang  dan  setelah  masuk  zat  warna menyublim dalam serat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil percobaan   yang  telah dilakukan pada proses pencapan rintang metode metal chelation pada kain poliester,  di simpulkan :
1. Konsentrasi  kuprisulfat  dan  waktu  fiksasi pengukusan berpengaruh terhadap  derajat putih kain.
2. Semakin  tinggi  konsentrasi  kuprisulfat  sampai konsentrasi  35  g/kg  pasta  ,derajat  putih  kain semakin baik.
3. Semakin lama waktu fiksasi pengukusan sampai 6  menit  pada  suhu  180 0 C,  derajat  putih  kain semakin baik.
4. Konsentrasi kuprisulfat dan waktu fiksasi  tidak memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap beda warna dan sifat fisik kain.
5. Keadaan  terbaik  dicapai  dalam  percobaan  ini adalah pada konsentrasi kuprisulfat 35 g/kg pasta dengan waktu fiksasi  6 menit pada suhu 180 0 C dengan nilai derajat putih kain ∆K/S 0,0092, nilai beda  warna  ∆  E  =  1,59  .  kekuatan  tarik  kain dengan nilai 22.8 kg ke arah lusi 19,50 kg ke arah pakan,  tahan  luntur  warna  terhadap  pencucian dan gosokan  dengan nilai 4-5.

## Saran
Berdasarkan  hasil  percobaan    yang  telah  dilakukan dapat  disarankan untuk    penelitian  lebih  lanjut pada proses pencapan rintang metode khelasi logam ( metal chelation )  pada  kain  poliester  dengan  zat  warna dispersi  yang  menggunakan  logam  transisi  lainnya seperti logam nikel, kobal sebagai zat perintangnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Borisova, A. (2019). Study of print paste composition for  natural  and  synthetic  textiles.  Part  2: Printing of polyester fabrics. IOP Conference Series:  Materials  Science  and  Engineering , 500 (1),  0–5.  https://doi.org/10.1088/1757- 899X/500/1/012029
Dawson.J.F., (1978), Development in Disperse Dyes ,
Review Progress of Coloration, 9.
Epps,  H.  H.  (2003).  Basic  principles  of  textile coloration. Color  Research  &  Application , 28 (3), 230–231. https://doi.org/10.1002/col.10152
Flora,  S.  J.  S.,  &  Pachauri,  V.  (2010).  Chelation  in metal  intoxication. International  Journal  of Environmental  Research  and  Public  Health ,
7 (7),
2745–2788.
https://doi.org/10.3390/ijerph7072745
Isminingsih, & Rasjid Djufri. 1979. Pengantar Kimia Zat Warna .ITT.Bandung. Provost, J. R. (1988). Discharge and resist printing ‐ a  review. Review  of  Progress  in  Coloration and Related Topics , 18 (1), 29–36. https://doi.org/10.1111/j.1478-
4408.1988.tb00064.x
Rys  and  Zollinger.  (1972), Foundamentals  of Chemistry  and  Application  of  Dyes John Willey and Sonns, New York.
Smigiel-Kaminska,  D.,  Pospiech,  J.,  Makowska,  J.,
Stepnowski, P., Was-Gubała, J., & Kumirska, J. (2019). The identification of polyester fibers dyed with disperse dyes for forensic purposes .
Molecules , 24 (3), 1–13. https://doi.org/10.3390/molecules24030613
Stallmann,  O.  (1960).  Use  of  metal  complexes  in organic  dyes  and  pigments. Journal  of Chemical Education , 37 (5), 220–230. Vogel,  (1961). Texbook  of  Quantitative  Inorganic
Analisis , 3 ed , Longmans, London.